﻿— 322 — 



dapprima un precipitato bianco gelatinoso amorfo , che rimane sospeso nel 

 liquido. Dopo circa un' ora questo precipitato abbandonato a sè in seno al 

 liquido in cui si è formato , diminuisce molto in volume, diventa granuloso 

 e cristallino, cangia aifatto di colore assumendo una tinta giallo-carica e si 

 depone sul fondo del recipiente ( 1 ). Questo precipitato lavato perfettamente 

 ed essiccato, coli' esame microscopico risulta composto di minutissimi ottaedri 

 di colore giallo perfettamente trasparenti e dotati di una forte birifrangenza. 

 Il peso specifico di questa polvere cristallina è 4,82. La sua composizione 

 corrisponde a quella del molibdato neutro di cerio, infatti grammi 1,012 di 

 materia diedero grammi 0,458 di ossido ceroso cerico equivalenti a grammi 0,436 

 di ossido ceroso. Questa quantità corrisponde al 43,08 per cento ; ora il cal- 

 colo della formola Ce Mo 0 4 (ritenendo Ce = f 141,2 = 94,1) darebbe il 

 43,30 per cento di ossido ceroso. 



« Il molibdato neutro di cerio cristallino ottenuto per via umida venne 

 messo in un crogiuolo di porcellana non verniciata, il quale era collocato in 

 un altro, riempiendo gli interstizi tra i due crogiuoli con magnesia calcinata. 

 Dopo tre ore di esposizione in un fornello a gaz alla temperatura presso a 

 poco necessaria per fondere il nichelio, si lasciò raffreddare molto lentamente 

 il crogiuolo e vi si trovò una massa fusa cristallina omogenea di colore giallo 

 bruno, nella quale si notavano delle geodi di cristalli ottaedrici ben distinti, 

 aventi un peso specifico eguale a 4,56, ed una composizione identica a quella 

 del molibdato neutro ottenuto per precipitazione. L'ingegnere La Valle volle 

 occuparsi della determinazione della forma anche di questi cristalli, e qui 

 riproduco testualmente colle sue parole i risultati ottenuti : 



Spigoli terminali (n) ( 2 ) Spigoli basali (n) 



1° Cristallo 80°, 9', 49" (10) 48°, 48' (1) 



2 » 80, 9,12 (10) 48, 56 (3) 



3 » 80, 13 (2) — 



4 » 80, 17 (2) — 



5 » 80, 11,30 (7) 48, 34 (1) 

 Tenendo per il calcolo delle costanti la media 80°, 10' 27" si ha : 



a: b: e == 1 : 1 : 1, 558805 



(!) La metamorfosi spontanea alla temperatura ordinaria di un precipitato amorfo in 

 una sostanza cristallina, è un fatto che occorre parecchie volte di osservare. Non ho mai 

 però osservato come nel molibdato di cerio un cangiamento di colore così marcato, e non 

 accompagnato da nessun fenomeno di ossidazione o riduzione. Molto probabilmente la mu- 

 tazione di tinta deriva da una disidratazione del molibdato di cerio, e sotto questo punto 

 di vista il fenomeno da me notato si potrebbe forse paragonare al cangiamento che su- 

 bisce T idrato di rame quando è riscaldato per qualche tempo alla temperatura dell'ebol- 

 lizione. 



( 2 ) n indica il numero degli spigoli omologhi misurati in ciascun cristallo. 



